146 LA NATURALEZA 



Zinc. Al fuego de oxidación funde fácilmente, arde con llama verde azu- 

 lada muy brillante, produce espesos humos blancos y da una pegadura de 

 óxido en capas gruesas, que se deposita junto á la cavidad del carbón, y en 

 su interior, ribeteada de otra débil de color blanco azulado (fig. 8). La pri- 

 mera de estas pegaduras es amarillo-limon en caliente, y fosforescente mien- 

 tras dura el soplo; por el enfriamiento se pone blanca. Sometiéndolas al fue- 

 go de reducción, se volatilizan lentamente tiñendo la llama de verde azulado. 

 No sufren alteración sensible, pasando sobre ellas el tapón mojado del frasco 

 de sulfuro de amonio, ni poniéndoles una gota de este reactivo ó de tintura 

 de iodo. Humedeciéndolas con una gota de la solución de nitrato de cobal- 

 to y tratándolas al fuego de oxidación, adquieren un hermoso color verde es- 

 meralda, si la solución está concentrada, ó verde yerba, si está diluida, que 

 solo es muy marcado, cuando se han enfriado completamente (fig. 9). 



Los compuestos del zinc mezclados con sosa y tratados á la llama de re- 

 ducción producen la pegadura de que acabo de hablar; pero la parte blanca 

 azulada rara vez se obtiene en este caso. 



Sin lustre metálico: Blenda, ZnS; Wurtzita, ZnS, (dimorfa); Voltzita, 

 ZnS+ y* Zno; Smilhsonita, ZnC; Hiclrozincita, ZnG+2znH; Zincita, Zn; 

 Aurichalcita, 2GuC r3ZnH; Calamina eléctrica, Zn 2 Si+Hy Goslarita, 



ZnS+7H. 



Estario. Funde fácilmente, produce humos blancos casi imperceptibles, y 

 da á la llama de oxidación, una pegadura de óxido que se deposita en el in- 

 terior de la cavidad, alrededor de la prueba, y otra muy débil, de color blan- 

 co azulado sobre el plano del carbón. 



La primera es amarillo-paja en caliente y algo fosforescente mientras dura 

 la acción del soplete; por el enfriamiento se pone blanca (fig. 10). Durante 

 el soplo, el botón se cubre decapas de óxido, que se desprenden bajo la for- 

 ma de escamas blancas. La pegadura obtenida no es volátil á ninguna de las 

 dos llamas, pero á un buen fuego de reducción se reduce á estaño metáli- 

 co. No sufre dicha pegadura ninguna alteración, pasando sobre ella el tapón 

 mojado del frasco de sulfuro de amonio, ni poniéndole una gota de este reac- 

 tivo ó de tintura de iodo. 



Humedeciéndola con una gota de solución diluida de nitrato de cobalto, y 

 sometiéndola al fuego de oxidación, toma un color azul-verdoso muy marca- 

 do, después de haberse enfriado (fig. 11). Aparece, además, un color pardo, 

 debido al óxido de cobalto, que tifie el carbón cerca de la cavidad y en las 



